— H9 — 
avoir réalisé par l’emploi de substances chimiques et sans autre liquide 
que l’eau. Yoici sur quel principe est fondè le nouveau système de M. 
Sorel, qui a déjà été expérimenté avec succès dans plusieurs établisse- 
ments de l’Etat. 
Si l’on mèle à une dissolution de cblorure de zinc, de l’oxide en 
poudre, aussilòt Ics deux matières se combinent et clles forment de l’oxy- 
chlorure de zinc insoluble qui provoque la solidification du mélange et le 
transforme en une masse de très beau blanc et d’ une grande dureté. 
Déjà M. Sorel avait mis à profit cette réaction pour mouler des 
objets d’art avec une finesse remarquable, pour sceller des métaux 
dans la pierre. 
Yoici par quel moyen pratique il a appliqué ce fait à la peinture. 
« Le liquide qui, dans la nouvelle peinture, remploce l’buile et l’es- 
sence de térebenlhine dont on fait usage dans la peinture ordinaire pour 
délayer Ics couleurs, est une dissolution aqueuse de cblorure de zinc 
additionnée de tartrate de potasse. Pour donnei’ à ce liquide du liant, 
on ajoute une certaine quantité de lecule. En faisant chauffer le mélan- 
ge, la lecule se dissout et, par le refroidissement, elle forme un empois 
qui donne au mélange la consistance nécessaire pour l'usage. B’autre 
part on a mélangé d’avance à l’oxide de zinc en poudre Ics couleurs 
minérales ou végétales que l’on veut appliquer. On mèle ensemble cet 
oxide de zinc contenant la coulcur et la dissolution aqueuse de cblorure, 
et l’on applique alors ce mélange à Laide du pinceau sur Ics surfaces 
à couvrir. Le mélange s’épaissit pcu de temps après son application par 
la production d’oxychlorure de sinc et la peinture est ainsi solidifiée 
en une demi-heure. Le tartrate alcalin ajouté a pour effel de retarder 
cet epaississement qui, sans cette précaution, serait immédiat et par con- 
sequent trop prompt. 
Pour la couleur bianche, on emploie le mélange ci-dessus sans ad- 
dition, l’oxychlorure de zinc, donnanl une très belle couleur bianche. 
•Pour la peinture de couleur, on emploie les substances colorantes qui 
sont en usage dans la peinture ordinaire, mais sans excipient c’cst-à-dire 
simplement pulvérisécs. 
La peinture 1 à l’oxychlorure de zinc offre Ics avantages suivants, d’a- 
près M. Sorel: 
1 .° Elle est plus belle et aussi solide que les peintures à Phuile, 
elle ne noircit pas par les émanations sulfureuses cornine les peintures 
à la céruse ou autres à base de plomb; 
